Բարձր ջերմաստիճանի գերհաղորդիչների (ԴՍ) կրիտիկական և էլեկտրական տրանսպորտի կայունության բնութագրերի ուսումնասիրությունը ժամանակակից հիմնարար ֆիզիկայի կարևոր հիմնարար և գործնական խնդիր է [1]:   Դա մի կողմից պայմանավորված է նրանով, որ վերջին տարիներին PSG- ի հիման վրա տեղի է ունեցել տեխնոլոգիական սարքավորումների արտադրության ինտենսիվ զարգացում, որի էլեկտրոֆիզիկական բնութագրերի կայունությունը դառնում է կարևոր [1-7]:   Մյուս կողմից, չնայած անցել է ավելի քան 30 տարի BCG- ի հայտնաբերումից, դրանցում գերհաղորդականության մեխանիզմը դեռ չի հայտնաբերվել մանրադիտակային մակարդակում [1]:   Որոշ աշխատանքների կարծիքով, գերհաղորդունակության բնույթը բացահայտելու բանալին BJP- ում կարող են լինել արտասովոր հատկությունները, որոնք դիտվում են նորմալ վիճակում ՝ կրիտիկական ջերմաստիճանի մոտ և դրանից բարձր ջերմաստիճանում:   Դրանք ներառում են BGH միացությունների [8], այսպես կոչված կեղծ-գոթական ռեժիմի [1,8] և համահունչ էլեկտրական փոխադրման երեւույթների լայն ջերմաստիճանային տիրույթի տատանումներ [9]:   Ավելին, նշված երեւույթների դրսեւորման համար կարևոր են ինչպես նմուշի ջերմային մշակման պայմանները (ջերմաստիճանը, տևողությունը, ջեռուցման և հովացման արագությունը), այնպես էլ դրա ստացման ֆոնը:   Առանձնահատուկ հետաքրքրություն է ներկայացնում ցածր ջերմաստիճանի բուժումը, որի արդյունքում առաջանում են նյութափոխանակություն [10-12], երբ նմուշի թթվածնի պարունակությունը չի փոխվում, բայց տարրական բջիջում թթվածնի ատոմների կարգավորման աստիճանը փոխվում է դրանց բարձր շարժունակության պատճառով [1 , 12-15]:   Կայուն վիճակում գտնվող և սենյակային պայմաններում երկար ժամանակ (10 տարի) պահվող (ծերացման ֆենոմեն) երկար վիճակում գտնվող և իտրիումի գերհաղորդիչ խառնուրդի վերոհիշյալ բնութագրերի փոփոխությունը համարժեք է փոփոխություններին որոնք առաջանում են 200 ° C ջերմաստիճանում 100 ժամվա ընթացքում:   Agingերացման ֆենոմենը տարբեր միացություններում ուսումնասիրվել է սենյակային ջերմաստիճանում պահելուց հետո [1-3] մինչև 17 տարի:   Նման ուսումնասիրությունները մեծ հետաքրքրություն են ներկայացնում ինչպես PCB միացություններում գերհաղորդունակության մեխանիզմի բացահայտման, այնպես էլ դրանց բնօրինակ հատկությունները վերականգնելու առումով [16,17]:   Այդ նպատակով հաճախ օգտագործվում է կրկնակի ջերմամշակման մեթոդը:   Մենք վերջերս ուսումնասիրել ենք կարճաժամկետ ցածր ջերմաստիճանի կրկնակի ջերմային ազդեցության ազդեցությունը սինթեզից մոտավորապես 30 տարի սենյակային ջերմաստիճանում պահվող իտրրիումի նմուշների տեղափոխման և գերհաղորդիչ հատկությունների վրա `չափելով հատուկ դիմադրություն ջերմաստիճանի տիրույթում (77-92) K [ 18]:   Սույն աշխատանքում այս ուսումնասիրությունների ջերմաստիճանային միջակայքն ընդլայնվել է մինչև 290 Կ  Չափման մեթոդներ Ուսումնասիրված YBa 2 Cu 3 O x PCB պոլիկյուրեղային միացությունները սինթեզվել են սովորական եղանակով [19,20] և պահպանվել սենյակային ջերմաստիճանում շուրջ 30 տարի:   Ռենտգենյան լյումինեսցենցիայի չափումները ցույց են տվել, որ այս նմուշներում բարիումի ատոմների կոնցենտրացիան քաշով մոտ 3-4% -ով ցածր է, համեմատած նախկինում 950 ̊C ջերմաստիճանում սինթեզված նմուշների հետ [19,20]:   Այս նմուշը կրկնակի ջերմամշակման է ենթարկվել 400 ° C ջերմաստիճանում օդի տաքացումից հետո 30 րոպեի սկզբին և դանդաղ սառչել ջեռոցի հետ միասին (3-4 աստիճան / րոպե) մինչև սենյակային ջերմաստիճան:   Մեկամսյա պարբերական չափումներից հետո նույն նմուշը երկրորդ անգամ տաքացվում է օդում ևս 30 րոպե 400 ° C ջերմաստիճանում և արագորեն (150-200 ° / min) սառեցվում է սենյակային ջերմաստիճանում:   Սկզբնական, միայնակ և կրկնակի ջերմային բուժումից հետո նմուշի նիշերն այսուհետ համարակալվելու են համապատասխանաբար 1, 2 և 3 նմուշներ:   Յուրաքանչյուր ջերմամշակումից հետո ամսվա ընթացքում ջերմաստիճանի կախվածության կորերը հատուկ դիմադրության r (T) (88-290) K ժամանակ առ ժամանակ չափվում էին Երկրի մագնիսական դաշտի առկայության դեպքում `օգտագործելով վոլտամետր բնութագրերի քառակողմ մեթոդը [19, 20]:  Հարկ է նաև նշել, որ այս հատկությունները, որպես կանոն, շատ դանդաղ են փոխվում `կախված մեկ ամսից հետո ժամանակից` նմուշի թերությունների նվազման հետևանքով:   Հետևաբար, այս հոդվածում ներկայացված են ջերմային մշակումից միայն մեկ ամիս անց ստացված բնութագրերը, և դրանց ժամանակից կախվածության արդյունքների վերաբերյալ տվյալները հրապարակվել են այլ աշխատություններում [21,22]:   Գերհաղորդիչ (GH) անցման լայնությունը որոշվեց հետևյալ կերպ. ΔΤ C = Τ C0.9 -Τ C0.1, որտեղ Τ C C0.9 և Τ C0.1 նորմալ դիմադրության հատուկ արժեքներին համապատասխանող ջերմաստիճաններն են 0.9rn և 0.1rn- ից:   Ընդունված է նաև, որ Τ C0.9 և Τ C0.1 համապատասխանում են կրիտիկական ջերմաստիճաններին GH վիճակի անցման սկզբում և վերջում (դիմադրություն 0) ՝ T con և T c0:  Ստացված արդյունքները և դրանց քննարկումը Նկար 1-ը (a, b, c) ցույց է տալիս 1-ին, 2-րդ և 3-րդ նմուշների համար երեք տարբեր ջերմաստիճանային սահմաններում հատուկ դիմադրության ջերմաստիճանի կախվածության կորերը:   Ինչպես երեւում է այս ցուցանիշից, 30 տարի սենյակային ջերմաստիճանում պահելուց հետո նորմալ (ոչ գերհաղորդիչ) վիճակում նախնական նմուշի r (նկ. 1, կոր 1) հատուկ դիմադրությունը գծային նվազում է ՝ հասնելով T p = 136,5 K , ինչը բնորոշ է մետաղներին:   Այնուամենայնիվ, ցածր ջերմաստիճաններում r- ից ավելի արագ իջեցումը կախված է գծային կախվածությունից:   1 և 2 նմուշների T con, T c0, Tc բնութագրերը համապատասխանաբար 86,7 Կ, 82,5 Կ և 4,2 Կ և 85,6 Կ, 81,4 Կ, 4,2 Կ են (տես աղյուսակ):  Նշենք, որ T c0 cT ջերմաստիճանի տիրույթում 2-րդ նմուշի հատուկ դիմադրությունը շատ ավելի բարձր է, քան 1-ին նմուշում `ավելի բարձր ջերմաստիճանների համեմատ:   Այս միջակայքում հաղորդունակությունը պայմանավորված է Կուպերի զույգերի կոնցենտրացիայի ջերմաստիճանի տատանումներով [8]:  Ինչպես երեւում է, 2-րդ նմուշի հատուկ դիմադրությունը 1-ին նմուշի նկատմամբ շարունակվում է մինչև T = 110K (նկ. 1, կոր 2): Տարբեր ջերմաստիճանային տիրույթներում 1,2 և 3 տարբեր նմուշների հատուկ դիմադրության (r) ջերմաստիճանային կախվածությունը (a, b, c):   Ուղղահայաց սլաքները համապատասխան նմուշներում նշում են կեղծ-գոթական ռեժիմի (T p) առաջացման ջերմաստիճանը:  11 Աղյուսակ Ուսումնասիրվող նմուշների GH- ի և նորմալ վիճակի որոշ բնութագրեր մնում են մեծ և ունեն ոչ մետաղական վարք:   Այնուամենայնիվ, ավելի բարձր ջերմաստիճանի սահմաններում, հատուկ դիմադրությունն արդեն ցուցադրում է մետաղական վարքագիծ, և ինչպես ջերմաստիճանը հետագայում բարձրանում է, այն սկսում է նվազել առաջին նմուշի համեմատ:  Սենյակային ջերմաստիճանում նվազումը կազմում է 18,5%:   Ստորև բերված աղյուսակը ցույց է տալիս, որ այս նվազումը 2700 սմ-ից 2200 սմ է ուղեկցվում է թեքության (dr / dT) անկմամբ, որը որոշվում է 1 և 2 նմուշների հատուկ դիմադրության գծային կախվածությամբ 5,9-ից Համապատասխանաբար  սմ / Կ: մինչև 3.00 սմ / Կ   Նկատի ունեցեք, որ dr / dT պրոֆիլի նման վարքագիծ նկատվել է YBa 2 Cu 3 O 6.55 և Y 1-y Pr y Ba 2 Cu 3 O 7-δ մոնոկրիստալներում, ինչպես բարձր ճնշման գործադրումից հետո [23], այնպես էլ խառնուրդի տեղադրումից հետո [24]   Dr / dT- ի նվազումն ուղեկցվում էր նաև նմուշի դիմադրության նվազմամբ, որը բարձր ջերմաստիճանում զգալիորեն բարձր է, քան ցածր ջերմաստիճանում:   Դիմադրության նվազումն, ըստ էության, ցույց է տալիս ֆոնոնների դերի նվազում նորմալ հոսանքի կրիչների ցրման մեջ:   Հետեւաբար, երկրորդ նմուշի դիմադրությունը աստիճանաբար նվազում է ջերմաստիճանի միջակայքում (110-290) K ՝ համեմատած առաջինի հետ:   Ըստ [15,25,26] - ի, ցածր ջերմաստիճանի տիրույթում հատուկ դիմադրողականությունը (տատանումների հաղորդունակությունը) պայմանավորված է թույլ O4, O5 և O1 ատոմների կարգավորմամբ Cu-O շղթայում, իսկ բարձր ջերմաստիճաններում `կարգավորմամբ թթվածնի ուժեղ ատոմների Cu-O հարթություններում:   Քանի որ Cu-O շղթաների թթվածնի ատոմները ավելի թույլ են, քան հարթ ատոմների, ջերմային բուժումը շղթաներում ավելի շատ արատներ է առաջացնում, որոնք թուլացնելով և կոտրելով կապը կտրոնային զույգերի մեջ, բերում են հատուկ դիմադրության ավելի մեծ աճի ,  2-րդ նմուշի դիմադրության այդպիսի մեծ աճը ուղեկցվում է T c- ի անցման ջերմաստիճանի կրիտիկական նվազումով ընդամենը 1 աստիճանով, իսկ անջատման լայնությունը մնում է հաստատուն Tc = 4,2 K (տե՛ս աղյուսակը):   Մինչդեռ բնութագրական T p ջերմաստիճանը այս դեպքում 12-ը իջնում ​​է 136.5 K- ից 110 K, այսինքն `ջերմային բուժումը հանգեցնում է մետաղի հաղորդման ռեժիմի ջերմաստիճանի միջակայքի զգալի ընդլայնմանը:   Նկատի ունեցեք, որ օդում արագ սառչելուց հետո 3 նմուշի GH անցման կորը նույնպես ընդհանուր առմամբ շեղվում է ցածր ջերմաստիճանի տիրույթից (նկ. 1, կոր 3), և նմուշը չի անցնում լրիվ GH- ի 77,3 Կ հեղուկ ազոտի դեպքում:   Իսկ անցման սկզբում ջերմաստիճանը 85.6 Կ-ից նվազում է 83.7 Կ-ի:   Այսինքն, երրորդ նմուշը դառնում է ավելի տարասեռ, որն արտահայտվում է conTc- ի զգալի աճով `համեմատած T con- ի հետ` T c0- ի ավելի արագ նվազման պատճառով:   Դրանում առկա միատարրությունը վկայում է նկարում 1-ի (ա, բ, կորի 3) շուրջ 80 Կ-ի շուրջ r (T) կորի հստակ նկատվող աճը:   Նկատված ոչ միատարրությունը, ամենայն հավանականությամբ, պայմանավորված է թթվածնով հարուստ և թթվածնով աղքատ, T c (ներառյալ T c = 80 K) GH փուլերի առաջացմամբ:   Այս ֆենոմենը հայտնի է որպես այսպես կոչված փուլային տարանջատման ֆենոմեն և նկատվել է ջերմամշակված ոչ ստոյխիոմետրիկ YBa 2 Cu 3 O 6.8 մոնոկրիստալներում [10], ինչպես նաև ավելի մեծ իոնային շառավղով իտրիումի ատոմներում, որոնք մասամբ տեղակայված են իտրիումի հետ Pr ատոմներ: ,   Հետաքրքիր է նշել, որ ցածր ջերմաստիճանի մշակումից և նմուշների երկարատև պահումից սենյակում [10] տարրական բջջային թթվածնի մասնակցությամբ ջրային գոլորշիով, Y և Ba ենթացանցերը տեղի են ունենում ապակարգավորում:   Այս և բազային նմուշների նախնական գոյություն ունեցող արատները (Ba ատոմների 3-4% պակասություն) և դրանց արդյունքում առաջացող և գերհաղորդիչ և ոչ գերհաղորդիչ փուլերը անհավասարաչափ են բաշխված միջքաղաքային տարածություններում ՝ առաջացնելով հսկայական սթրեսներ, որոնք դառնում են նորմալ ընթացիկ կրիչների հավաքման կետեր կամ արդյունավետ ցրվելը կենտրոններ [1]:   Այս ամենը հանգեցնում է դիֆրակցիոն գծերի լայնության բարձրացմանը [10], իսկ մեր դեպքում ՝ GH անցքի լայնության բարձրացմանը:   Փաստորեն, արագ սառեցումը հանգեցնում է հսկայական առաձգական սթրեսների այս տարածական ցանցերի եզրերին, ինչը հանգեցնում է ավելի մեծ յուրահատուկ դիմադրության և անցումային լայնության դանդաղ աճի `դանդաղ սառեցված նմուշի համեմատ [13]:   Նշենք, որ այս դեպքում ցածր ջերմաստիճանի տիրույթում հատուկ դիմադրության նկատվող աճը մի քանի հազար անգամ ավելի մեծ է, քան առաջին նմուշում (նկ. 1, կոր 3):   Այնուամենայնիվ, եթե դանդաղ հովացման դեպքում հատուկ դիմադրությունը սենյակային ջերմաստիճանում նվազում է 18,5% -ով, արագ հովացման դեպքում, ընդհակառակը, ավելանում է ավելի քան 60% -ով (տե՛ս աղյուսակ):   Բացի այդ, նորմալ վիճակում նմուշը կիսահաղորդչային հաղորդունակություն է ցուցաբերում (նկ. 1, գ):   Նմանատիպ վարք մեզ մոտ վերջերս նկատվեց իտրրիումի պոլիկրիստալներում, որոնք ջերմային մշակումից հետո դանդաղ սառչում էին և պահվում սենյակային ջերմաստիճանում ընդամենը 13 օր:   Հարկ է նշել, որ իտրիումի մոնոկրիստալները, որոնք սենյակային ջերմաստիճանում պահվել են 6 և 17 տարի այլ հեղինակների կողմից սինթեզվելուց հետո, ցույց են տվել նաև տարբեր GH փուլեր, որոնք հայտնվել են անցումային կորերի վրա `աստիճանի տեսքով:  PCB միացություններում կիսահաղորդչային տիպի վարքի հնարավոր պատճառներից մեկը նյութի կառուցվածքային արատների անհավասար բաշխումն է մանրադիտակի մակարդակում [28]:   Այնուամենայնիվ, հետաքրքիր է նշել, որ կեղծ կոտոշավորը համարվում է նաև որպես մի երևույթ, որն արտահայտվում է ընդհանրապես տարասեռ էլեկտրոնային (ոչ միայն գերհաղորդիչ) համակարգերում:   Այստեղ պարզվում է, որ կառուցվածքում նանոմասշտաբային անհավասարությունների առկայությունը կարող է ուժեղացնել կեղծ կեղտոտ անոմալիաների դրսևորումները թթվածնի օպտիմալ պարունակությամբ YBa 2 Cu 3 O 6.93 գերհաղորդիչներում:   Ինչպես երեւում է (նկ. 1-գ, 3 կոր) կիսահաղորդչային ռեժիմում, քանի որ ջերմաստիճանը իջնում ​​է T p = 98 K, դիմադրությունը նույնպես ավելանում է գծային օրենքով:   Այլ կերպ ասած, կեղծ-գոտու կազմավորման ռեժիմը նույնպես դրսեւորվում է 3 նմուշում:   Նման կախվածություն է նկատվել բիսմութի նմուշների մեջ, որոնք մասամբ տեղակայված են ցինկի ատոմների հետ `բարձր ջերմաստիճանի մշակումից և օդում արագ խառնվելուց հետո:  Բնութագրական T p ջերմաստիճանը կապված է կեղծ-գոթական ռեժիմի հաստատման հետ, որի ծագումն ունի երկու մոտեցում:   Ըստ առաջինի ՝ դա պայմանավորված է այսպես կոչված «դիէլեկտրական» տիպի մոտ կարգի տատանումներով, որոնք դիտվում են հեռախառնուրդային միացություններում:   Երկրորդ մոտեցումը ենթադրում է կուպերային զույգերի ձևավորում ջերմաստիճանի տիրույթում շատ ավելի բարձր, քան կրիտիկական T p  Tc- ն, երբ առաջացած տեղական GH զույգերի խտությունը դեռ բավական փոքր է և չի ապահովում անհրաժեշտ համախմբվածություն ամբողջ նմուշի անցնելու համար: դեպի ԳՀ պետություն:   Այս համահունչությունը հաստատվում է միայն T Tc- ի դեպքում [8]:   Pերմամշակումից հետո T p- ի նվազումը պայմանավորված է ինչպես տարածական ցանցի շղթաներում, այնպես էլ հարթություններում արատներով:   Ըստ [4,8] աշխատանքների ՝ արատի խտության աճը կանխում է գերհաղորդիչ զույգերի առաջացումը:   Այնուամենայնիվ, հետաքրքիր է նշել, որ աշխատության մեջ [1] հակառակ արդյունքն էր նկատվում: Սենյակային ջերմաստիճանում 29 ° C ջերմաստիճանի հավելանյութ է դիտվել մաքուր իտրրիումի մոնոկրիստալներում, որոնք երկար ժամանակ պահվում էին օդում և մասամբ տեղակայված էին ալյումինի ատոմներով:   Գոյություն ունեցող ուսումնասիրությունների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ թերությունների ազդեցությունը իտրրիումի նմուշներում T p և Tc փոփոխությունների վրա երկիմաստ է [1,5,24], և վերջերս կատարված ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ կեղծ կեղծիքների պատճառը դեռ պարզ չէ: [7]   Արդյունքները վերջնականապես բացատրելու համար անհրաժեշտ է լրացուցիչ հետազոտություն:   14 իտրիումի գերհաղորդիչների ցածր ջերմաստիճանի բուժումը անկայուն վիճակ է առաջացնում դրանց մեջ բջջային թթվածնի ատոմների (շղթաների) կազմալուծման և դրանց հետագա թուլացման պատճառով [1: 12-15]:   Այս դեպքում հիմնական արատները Ba և Y ենթացանցերի տեղահանված ատոմներն են, որոնք հանգեցնում են թթվածնի ատոմների վերադասավորմանը, որն էլ իր հերթին առաջացնում է նմուշի բնութագրերի փոփոխություն:   Արդյունքում ստացված թերությունները նանոմետրերի չափի են և բաշխված են տարրական խցում շատ անհավասար ձևով, ինչը, [29, 30] –ի համաձայն, կարող է մեծացնել կեղծ օրինակի անոմալիաների առաջացումը նույնիսկ թթվածնի օպտիմալ պարունակության մեջ BJG YBa 2 Cu 3 O 6.93 մոնոկրիստալներ, հակառակ պնդմանը, որ թթվածնով հագեցած նմուշներում:   77 Կ-ով արագորեն սառեցված նմուշում գերհաղորդունակության ամբողջական վիճակի բացակայությունը, հավանաբար, պայմանավորված է դրանով պայմանավորված բարձր խտության և Nm արատներով, քանի որ այս դեպքում նկատվում է ավելի լայն GH անցում:   Նման դեպքերում նմուշը հաճախ չի անցնում լիարժեք գերհաղորդականություն նույնիսկ շատ ցածր ջերմաստիճանում, քանի որ ներկայիս կրիչների զգալի մասը մնում է ոչ գերհաղորդիչ:   T p- ի թույլ փոփոխությունը հովացման արագությունից T p- ի համեմատ կարելի է բացատրել նաև նմուշի նանոմասնիկների արատների առաջացմամբ (ներառյալ ամորֆ մասնիկները մինչև 20 նմ) ​​[10, 11]:   Այս դեպքում [30] թթվածնի O4 հանգույցների բնակչությունը փոքր-ինչ փոխվում է, իսկ շղթայի O5 դիրքերում (իդեալականորեն հիմնականում անմարդաբնակ) այն զգալիորեն աճում է ՝ հանգեցնելով Tc– ի բարձր արժեքների պահպանմանը կամ դրանց թույլ փոփոխությանը: և հատուկ դիմադրության զգալի աճ (նկ. 1, նմուշ 3; աղյուսակ):  Եզրակացություն Ուսումնասիրվել է կարճաժամկետ կրկնակի ջերմամշակման ազդեցությունը YBa 2 Cu 3 O x BGH միացությունների սինթեզված և 30 տարի սենյակում պահվող միացությունների էլեկտրական տրանսպորտային հատկությունների վրա:   Ստացվել են հետևյալ հիմնական արդյունքները. 1. 30 րոպե 400 ° C ջերմաստիճանում տաքացնելուց հետո սենյակի ջերմաստիճանում դանդաղորեն սառեցված նմուշի հատուկ դիմադրությունը կտրուկ աճում է տատանումների միջակայքում, որն ուղեկցվում է կրիտիկական ջերմաստիճանի անկմամբ, մինչդեռ անցումը լայնությունը մնում է անփոփոխ ՝ 4,2 Կ  2. Կա նաև տեղական T p զույգերի կազմավորման ջերմաստիճանի անկում 136,5 K- ից 110 K, ինչը պայմանավորված է թույլ կապակցված Cu-O շղթաների արատներով:   Վերոնշյալ դիմադրության մեծ մեծացումը պայմանավորված է նաև այդ արատներով:  3. heatերմային մշակումից հետո արագորեն սառեցված նմուշները ցույց են տալիս T con ջերմաստիճանի իջեցում GH- ի անցման սկզբում 3 Կ-ով `ելակետային նմուշի 15-ի համեմատ, և հեղուկ ազոտի, այսինքն` ԳՀ-ի ջերմաստիճանում դիմադրությունը չի դառնում 0: անցումն ընդլայնվում է, ինչը ցույց է տալիս աններդաշնակության աճ:   Ստացված արդյունքները թույլ են տալիս կապ հաստատել գերհաղորդիչ և նյութի նորմալ բնութագրերի միջև բավականին պարզ մեթոդի միջոցով, որը հնարավորություն կտա ձեռք բերել բարձր GH բնութագրերով միացություններ, որոնք մեծ նշանակություն ունեն ուժի մեջ մտնելու կիրառման տեսանկյունից: և չափիչ սարքավորումներ:  , ։

Ջերմաստիճանային (77-290)Կ տիրույթում ուսումնասիրվել է սինթեզումից հետո 30 տարի սենյակային պայմաններում պահված բազմաբյուրեղային YBa 2 Cu 3 O x նմուշների էլետրատրանսպորտային բնութագրերը՝ կախված հետագա ջերմամշակման ռեժիմներից։
  Ստացվել են հետեւյալ հիմնական արդյունքները. 1. Ջերմամշակումից հետո մինչեւ սենյակային ջերմաստիճան նմուշի արագ սառեցման դեպքում ցածր ջերմաստիճանային տիրույթում դիտվում է տեսակարար դիմադրության եւ գերհաղորդչային (ԳՀ) անցման լայնության աճ, որն ուղեկցվում է անցման կրիտիկական T c ջերմաստիճանի նվազմամբ։
  Սակայն ջերմաստիճանից գծային կախվածության տիրույթում դանդաղ սառեցված նմուշի տեսակարար դիմադրությունը սկզբնական վիճակի համեմատությամբ աստիճանաբար նվազում է։
  2. Հետազոտվող նմուշներում առանձնանում է մի ջերմաստիճան T p >>T c , որից ցածր նմուշում հաստատվում է փսեւդոգոտիական ռեժիմ, որը բնութագրվում է տեսակարար դիմադրության գծային կախվածությունից էականորեն տարբերվող շեղումով։
  Փսեւդոգոտիական ռեժիմի առաջացման ջերմաստիճանը` T p , նմուշի սառեցման արագությունից կախված, նվազում է անհամեմատ ավելի արագ, քան T c -ն։
  3. Նախնական, դանդաղ եւ արագ սառեցված նմուշներում ջերմաստիճանների T>T p տիրույթում տեսակարար դիմադրությունը փոփոխվում է գծայնորեն, սակայն առաջին եւ երկրորդ դեպքում այն դրսեւորում է մետաղական, իսկ երրորդ դեպքում՝ կիսահաղորդչային վարքագիծ։
  Բացի այդ, վերջին դեպքում գհ անցման սկզբին նախորդող նեղ ջերմաստիճանային տիրույթում դիտվել է քվազիմետաղական վարքագիծ։
  Այս արդյունքները որակապես մեկնաբանվում են նմուշների տարածական ցանցի Cu-O շղթաներում եւ հարթություններում նախապես առկա եւ 7ջերմամշակման հետեւանքով առաջացած նոր կառուցվածքային արատների միկրոսկոպիկ մակարդակով անհամասեռ բաշխման մոդելի սահմաններում։
